280 



ein Pol mit dem einen Achsenschenkel, der andere mit der Mitte 

 der Achse so in Verbindung gebracht, dass der Strom unterbro- 

 chen und mit beiden Hälften der Achsen Bruchproben angestellt. 

 Die dem Strome ausgesetzten Theile waren vollständig körnig kry- 

 stalliniseh geworden, die andern aber hatten ihr sehniges Gefüge be- 

 wahrt. Die "Wirkungsweise gleicht gewiss der durch mechanischen 

 Stoss, da die Inductionsströme intermittirend wirken. Die Molekular- 

 veränderung des fadigen Stabeisens beruht also in allen drei Fällen 

 in einer Auflockerung der Eisenmasse, die sich noch dadurch zu er- 

 kennen gibt, dass die krystallinisch gewordene Masse ein geringeres 

 spec. Gew. besitzt als sie im fadigem Zustande hatte. Beim Aus- 

 walzen von Eisenblech und dem Ziehen des E.isendrahtes tritt be- 

 kanntlich die Erscheinung ein, dass Blech und Drähte hart und spröde 

 werden und endlich zerreissen, wenn man die Ausdehnung gewalt- 

 sam fortsetzt. Um dieselben wieder weich zu machen werden sie 

 ausgeglüht. Dadurch sollen die übermässig angespannten kleinsten 

 Theilchen die Masse auflockern und sich wieder in ihre natürlichen 

 Grenzen zurückziehen, wodurch die elastische Spannung in dem Ble- 

 che oder Drahte aufgehoben wird. Aehnlich wie das fadige Stabeisen 

 verhält sich auch das stahlartige körnige Stabeisen, und sind die Ver- 

 änderungen schwächer, weil dasselbe härter nur seine kleinsten 

 Theilchen dem mechanischen Drucke einen grössern "Widerstand ent- 

 gegensetzen und sich nicht so stark ausdehnen lassen wie bei wei- 

 chem sehnigen Eisen. Für Stahl, der durch mechanischen Druck zu 

 Stäben, Blechen, Drähten verarbeitet worden, gilt dasselbe wie für 

 körniges Stabeisen, nur in höherem Grade. Doch wird der Stahl ge- 

 rade so wie weiches Eisen hart und in elastische Spannung versetzt, 

 welche er nur durch Ausglühen und langsames Abkühlen verliert, in- 

 dem der Gleichgewichtszustand in ihm hergestellt wird. Aber auch 

 die Eigenthümlichkeit des Stahles, dass er sich härten und wieder 

 weich machen lässt, hängt mit einer Molekularveränderung zusam- 

 men. Karsten fand bei drei Sorten Rohstahl die grösste Difi"erenz 

 zwischen dem weichen und gehärteten Zustande zu 0,079 des spec. 

 Gew. , Eisner bei Gussstahl die Differenzen zu 0,271 und 0,237. Die 

 Härtung des Stahles geschieht also dadurch, dass er durch Erwär- 

 mung ausgedehnt und durch plötzliche Abkühlung in der Ausdehnung 

 erhalten wird, wodurch die kleinsten Theilchen in elastischer Span- 

 nung verbleiben. Ganz ähnlich wie der Stahl verhält sich auch das 

 graue Roheisen, wenn es stark erhitzt, plötzlich abgekühlt wird. 

 Endlich weist G. noch auf die Anordnung der kleinsten Krystalle in 

 Gussstücken aus Eisen hin. Wie es bei Schwefelstangen und gegos- 

 senen Stangen von Zink, Wismuth, Kupfer etc. bekannt ist, gruppiren 

 sich bei gleichmässiger Erkaltung die Krystalle der Art, dass eine 

 ihrer Achsen senkrecht gegen die Abkühlungsflächen gerichtet ist, 

 der sie zunächstliegen. Aus diesem Bestreben geht bei Kugeln und 

 Cylindern das strahlige Gefüge hervor, welches vom Mittelpunkte 

 nach der Oberfläche zielt. In einem quadratischen Gussstücke wer- 



